272 



schwefelsaures Antimonoxyd und arseniksaurc Saize aufgelost 

 hielt, ward, nacli vollstandiger Klarung, auf Flatten von Guss- 

 eisen geleitet, die sieh in einem Bleiapparate befanden, dessen 

 Inhalt anstandlos erhitat werden konnte; wobei ich voraussetzte, 

 dass die Fallung des Kupfers ebeu so leiclit und eben so schnell 

 erfolgen werde, als ich es sonst bei Behandlung kiinstlich erzeug- 

 ter Cementlauge sclbst in jenen Fallen wahrgenommen hatte, wo 

 grosse, unformliche It oheisenmassen als Fallungsmiltel auge- 

 wendet wurden. 



Der Erfolg entsprach dieser Voraussetzung nicht. 



Die Eisenplatten bcdeckteiisich zwar augenblicklich mit einer 

 diinnen Knpferlage, docli war die wecbselseitigc Einwirkung so 

 wenig energisch, dass selbst naeh 24stundigem Kochen nur eine 

 Kupferfiullevonkaummessbarer Slarke das Eisen rings umscbloss. 

 und sieh nur eine sehr geringe Menge des zu fallenden Metalls 

 aus seiner Auflosung geschieden hatte. 



Die Ursache dieses mit meinen Erwartungen nicht iiberein- 

 stimmenden Erfolges lag nalie, und war ohne Zwcifel in dem Um- 

 stande zu suchen, dass iiberall, wo ich friiher solche in gros- 

 sem Masstabe eingeleilete Fitllungen zu beobachten Gelegen- 

 heit gefunden hatte, die Fliissigkeit ausser dem Kupfervilriole 

 uberwiegende Mengen schwel'elsauren Eisenoxydcs aufgelost hielt, 

 welches auf Kosten des Roheisens sieh in schwefelsaures Eisen- 

 oxydul uinwandelte, jedes Aneinanderschliessen der Kupferblatt- 

 chen verhinderte und iinmer neue Eisenflachen dem Angriffe blos- 

 legte; was naturlich hier, bei Anwendung reinerer Vitriollauge, 

 nicht vStatt linden konnte. 



Es hafteten dabei die Kupferlagen so test an der rauhen 

 Oberfliiche des Gusseisens, dass zu ihrer Ahlosung ein Auf wand 

 grosser Gewalt nothfiel, und selbe sieh wahrend der Dauer der 

 Operation ganz unausfiihrbar zeigte. 



Da die Zutheilung von Streckeisen in Gestalt von Blechen 

 zu kostspiclig gewesen wiire, zog ich es vor, gekohltes Eisen 

 so wie friiher, doch in granulirtem Zustande (d. h. als Korn- 

 eisen, dessen Erzeugung noch weniger Miihe macht, als jene der 

 Platten) zur Fallung zu verwenden, welches in dieser Form nicht 

 nur mehr Oberllache der Lauge darzubieten hatte , sondem auch 

 anstandlos eine starke Bewegung in der Lauge gestattete, und 



